## Analisis Laju Korosi Baja St37 dengan Inhibitor Ekstrak Daun Jambu Biji dalam Medium Korosif HCl 3% pada Suhu 80°C dan 100°C
Putri Vidia Citra*, Ediman Ginting Suka, Agus Riyanto
Jurusan Fisika, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, 35141
Article Information Abstract Article history: Received July 4th, 2021 Received in revised form
July 20th, 2021 Accepted August 24 th , 2021
Keywords: corrosion, ST37, guava leaf extract, corrosion rate This  study  aims  to  determine  the  effectiveness  of  guava  leaf  extract  as  an inhibitor of St37 steel in 3% HCl corrosive medium.  Weight reduction method is used to determine the value of the resulting corrosion rate. Soaking of St37 steel at 80 ° C and 100 ° C was carried out with variations in the addition of 0%, 4%, and 8% inhibitor concentrations. The results show the lowest corrosion rate is at a  concentration  of  8%  at  an  immersion  temperature  of  80  °  C  with  an  inhibitor efficiency  value  of  84.07%.  Fourier  transform  infra  red  (FTIR)  analysis  results showed  that  tannin  content  was  found  in  guava  leaf  extract.  The  x-ray diffraction  (XRD)  results  show  that  the  phase  formed  is  pure  Fe  phase.  The results  of  scanning  electron  microscopy  (SEM)  show  the  presence  of  lumps  on steel  surfaces  of  various  sizes  which  are  the  product  of  corrosion.  This  is reinforced by the results of energy dispersive spectroscopy. (EDS) which shows that  the  increasing  number  of  lumps  on  the  steel  surface  leaves  fewer  Fe elements and more FeO corrosion products. Informasi Artikel Abstrak Proses artikel: Diterima 4 Juli 2021
Diterima dan direvisi dari 20 Juli 2021 Accepted 24 Agustus 2021
Kata  kunci: korosi,  St37, ekstrak  daun  jambu  biji, laju korosi Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektivitas  ekstrak  daun  jambu  biji sebagai  inhibitor  pada  baja  St37  dalam  medium  korosif  HCl  3%.  Metode pengurangan  berat  dilakukan  untuk  mengetahui  nilai  laju  korosi  yang dihasilkan.  Perendaman  baja  St37  pada  suhu  80  °C  dan  100  °C  dilakukan dengan  variasi  penambahan  konsentrasi  inhibitor  0%,  4%,  dan  8%.  Hasilnya menunjukan  laju  korosi  terendah  terdapat  pada  konsentrasi  8%  pada  suhu perendaman  80  °C  dengan  nilai  efisiensi  inhibitor  sebesar  84,07%.    Hasil analisis  fourier  transform  infra  red  (FTIR)  memperlihatkan  bahwa  adanya kandungan  tanin  yang  terdapat  pada  ekstrak  daun  jambu  biji.  Hasil  x-ray diffraction (XRD) memperlihatkan bahwa fasa yang terbentuk merupakan fasa Fe  murni.  Hasil  scanning  electron  microscopy  (SEM)  memperlihatkan  adanya gumpalan  pada  permukaan  baja  dengan  berbagai  ukuran  yang  merupakan produk  hasil  korosi.  Hal  ini  diperkuat  dengan  adanya  hasil  energy  dispersive spectroscopy  (EDS)  yang  memperlihatkan  bahwa  semakin  banyaknya gumpalan  pada  permukaan  baja  menyisakan  unsur  Fe  yang  semakin  sedikit dan produk korosi FeO yang semakin banyak.

## 1. Pendahuluan
Korosi  merupakan  penurunan  mutu  logam  akibat  adanya  reaksi  elektrokimia  dengan  lingkungannya (Trethewey,  K.  R  and  Chamberlain,  1991).  Proses  korosi  terjadi  secara  alamiah  dan  tidak  dapat  dicegah seluruhnya.  Korosi  merupakan  masalah  besar  bagi  bangunan  dan  peralatan  yang  menggunakan  material  dasar logam  seperti  jembatan,  mesin,  pipa,  kapal,  dan  lain  sebagainya  (Bard  &  Murray,  2012).  Pelapisan  pada permukaan  logam  dengan  suatu  lapisan  seperti penambahan  inhibitor  dapat  mencegah proses  terjadinya  korosi (Ilim & Hermawan, 2008).
Inhibitor  korosi  didefinisikan  sebagai  suatu  zat  yang  apabila  ditambahkan  dalam  jumlah  sedikit  ke  dalam lingkungan  akan  menurunkan  serangan  korosi  terhadap  struktur  baja.  Umumnya  inhibitor  korosi  berasal  dari senyawa organik dan anorganik (Haryono et al., 2010).

## JOURNAL OF ENERGY, MATERIAL, AND INSTRUMENTATION TECHNOLOGY
Journal Webpage https://jemit.fmipa.unila.ac.id/
Citra dkk, 2021/ J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 2 No. 3, 2021
Beberapa  ekstrak  bahan  alam  mengandung  senyawa  organik  yang  mampu  mengurangi  laju  korosi  logam seperti  tanin,  alkaloid  dan  pigment  (Iriany  et  al.,  2017).  Senyawa  tanin  dipermukaan  baja  akan  menghambat reaksi  korosi  baja  dengan  cara  membentuk  senyawa  komplek  dengan Fe 3 yang  akan  menghalangi  serangan  ion korosif  dipermukaan  baja  (Favre  &  Landolt,  1993).  Senyawa  tanin  dan  flavonoid  banyak  terkandung  dalam beberapa  jenis  tumbuhan  hijau.  Daun  jambu  biji  memiliki  kandungan  senyawa  tanin  yang  dapat  digunakan untuk  menghambat  proses  korosi  yang  terjadi.  Kandungan  tanin  yang  dimiliki  daun  jambu  biji  yaitu  mencapai 13%, sehingga penambahan tanin ini dapat menurunkan laju korosi besi (Wahyuni & Syamsudin, 2014).

## 2.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  dimulai  dari  pengambilan  daun  jambu  biji  segar  sebanyak  2000  gram,  dikeringkan  di  udara terbuka selama 25 hari untuk menghilangkan kadar air. Daun jambu biji yang telah kering kemudian dihaluskan dengan  blender  untuk  memudahkan  dan  memaksimalkan  proses  ekstraksi.  Proses  esktraksi  dilakukan  dengan metode maserasi yaitu daun jambu biji dimasukan ke dalam botol yang berisi etanol 96 % selama 24 jam (Haryono et al., 2010). Hasil maserasi tersebut disaring menggunakan kertas saring hingga diperoleh filtrat. Filtrat dari hasil maserasi akan diuapkan menggunakan alat penguap putar vakum ( rotary evaporator ) dengan kecepatan 200 rpm pada suhu 50 o C hingga menghasilkan ekstrak pekat.
Selanjutnya  baja  yang  sudah  dipotong  dengan  ukuran  panjang  5  mm,  lebar  5  mm,  dan  tinggi  5  mm dibersihkan  dengan  amplas  dan  ditimbang.  Setelah  itu  masuk  dalam  tahap  pembuatan  medium  korosif  HCl dengan konsentrasi 3%. Untuk mendapatkan HCl 3% akan dilakukan pengenceran HCl 36% dengan penambahan akuades. Langkah awal yang pertama dilakukan yaitu mencari nilai molaritas. Molaritas untuk HCl 36% sebesar 12,06  M.  Setelah  itu  menentukan  berapa  volume  HCl  36%  yang  akan  diencerkan  menjadi  larutan  100  ml. Kemudian  pengenceran  dilakukan  dengan  cara  memasukan  sebanyak  8  ml  HCl  36%  dan  dilarutkan  dengan akuades sebanyak 92 ml ke dalam gelas kimia.
Setelah  semuanya  tersedia  maka  masuk  dalam  tahan  perendaman.  Pada  tahap  ini,  baja  yang  sudah ditimbang dimasukkan dalam medium korosif HCl 3% dengan konsentrasi inhibitor ekstrak daun jambu biji 0%, 4% dan 8% pada suhu perendaman 80 °C dan 100 °C serta dilakukan pengulangan sebanyak 1 kali, maka ada 12 sampel  pengujian  dengan  inhibitor  ekstrak  daun  jambu  biji.  Selain  itu  dilakukan  juga  uji  perendaman  dengan inhibitor  pabrikan  (air  radiator)  yang  direndam  dalam  medium  korosif  HCl  3%  pada  suhu  100  °C.  Perendaman sampel ditunjukkan pada Gambar 1 .
(a) (b) (c)
Gambar 1. (a) perendaman sampel dengan inhibitor ekstrak daun jambu biji pada suhu 80 °C, (b) perendaman sampel  dengan  inhibitor  ekstrak  daun  jambu  biji  pada  suhu  100  °C,  dan  (c)  perendaman  sampel dengan inhibitor pabrikan pada suhu 100 °C.
Setelah direndam, sampel ditimbang kembali untuk mengetahui pengurangan massa akhir agar dapat dicari nilai  laju  korosi  dan  efisiensi  inhibitor.  Perhitungan  laju  korosi  dan  efisiensi  inhibitor  ditunjukkan  pada Persamaan  1 dan 2 .  Pengujian  FTIR  pada  sampel  ekstrak  daun  jambu  biji  juga  dilakukan  untuk  mengetahui senyawa penyusun dan gugus fungsi yang terikat pada sampel ekstrak daun jambu biji. Kemudian dilakukan uji XRD  untuk  mengetahui  fasa  yang  terbentuk  pada  sampel  baja.  Selanjutnya  untuk  mengetahui  struktur permukaan baja dan melihat unsur-unsur kimia yang ada pada sampel dilakukan uji SEM-EDS.
Citra P V, Suka E G, dan Riyanto A, 2021, Analisis Laju Korosi Baja St37 dengan Inhibitor Ekstrak Daun Jambu Biji dalam Medium Korosif HCl 3% pada Suhu 80°C dan 100°C , Journal of Energy Material and Instrumentation Technology , Vol. 2, No. 3, 2021
𝐶𝑅 = 𝑘𝑊 𝐴𝑡𝐷 (1)
dengan, CR = laju korosi (mm/tahun), k = konstanta laju korosi (87,6), W = selisih massa (mg), A = luas permukaan (mm 2 ), T = waktu perendaman (tahun), D = massa jenis (7,85 mg/mm 3 ).
𝜂(%) = 𝐶𝑅𝑢𝑛𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑜𝑟−𝐶𝑅𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑜𝑟 𝐶𝑅𝑢𝑛𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑜𝑟 × 100% (2)
dengan, η = Efisiensi inhibitor (%), CR uninhibited = Laju korosi tanpa inhibitor (mm/tahun), CR inhibited = Laju korosi dengan inhibitor (mm/tahun) (ASTM, 2004).

## 3.  Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Hasil Uji Tanin dan Analisis FTIR
Berdasarkan Gambar 2 diketahui gugus-gugus yang terdapat dalam ekstrak daun jambu biji terdiri dari O- H,  Alkana  C-H,  Alkena  C=H,  dan  C-O.  Gugus  O-H  ditunjukan  oleh  puncak  serapan  pada  bilangan  gelombang 3324,8 cm −1 . Gugus alkana C-H ditunjukan oleh puncak serapan pada bilangan gelombang 2944,6 cm −1 , 2832,8 cm −1 ,  dan  1654,9 cm −1 .  Gugus  alkena  C=H  ditunjukan  oleh  puncak  serapan  pada  bilangan  gelombang  1446,2 cm −1 . Gugus C-O ditunjukan oleh puncak serapan pada bilangan gelombang 1118,2 cm −1 dan 1061,3 cm −1 .
Gambar 2. Hasil analisa FTIR.
Adanya gugus alkana C-H yang bersifat non-polar dan hidrofobik sehingga mampu menolak air dan gugus C- O  yang  memiliki  kemampuan  teradsorpsi  pada  permukaan  baja  (Sudiarti  et  al.,  2019).  Adsorben  dari  tanin memiliki potensi untuk dikembangkan karena kemampuannya menjerap logam (Iriany et al., 2017). Berdasarkan hasil analisis FTIR pada Gambar 2 memiliki kemiripan dengan hasil analisis yang telah dilakukan oleh Christina dan  Florentina  (2017)  yang  menyebutkan  bahwa  kandungan  positif  tanin  mengandung  gugus  fungsi  O-H,  C-H, dan C=H.

## 3.2. Hasil Perhitungan Laju Korosi
Berdasarkan Gambar  3 nilai  laju  korosi  menunjukkan  bahwa  semakin  besar  suhu  perendaman  maka semakin  besar  juga  laju  korosi  yang  dihasilkan.  Penambahan  volume  inhibitor  juga  mengakibatkan  penurunan laju  korosi.  Suhu  perendaman  dan  konsentrasi  inhibitor  memiliki  keterkaitan.  Inhibitor  yang  bersifat  adsorpsi, pada keadaan suhu tinggi terjadi desorpsi yang ditandai dengan penurunan efisiensi inhibitor (Hcl, 2013).
Pada  suhu  perendaman  80  °C  laju  korosi  tertinggi  ditunjukkan  sampel  80-0  pada  konsentrasi  inhibitor sebesar  0%  dengan  nilai  laju  korosi  sebesar  52249,7670  mm/tahun,  sedangkan    untuk  sampel  80-4  dan  80-8 dengan  konsentrasi  inhibitor  masing-masing  4%  dan  8%  menghasilkan  laju  korosi  sebesar  31707,9754 mm/tahun dan 8322 mm/tahun. Kemudian pada suhu perendaman 100 °C laju korosi tertinggi juga ditunjukkan sampel 100-0 dengan konsentrasi inhibitor 0% dimana laju korosi memiliki nilai sebesar 54683,7968 mm/tahun, sedangkan untuk sampel 100-4 dan 100-8 dengan konsentrasi inhibitor masing-masing 4% dan 8% menghasilkan laju korosi sebesar 34831,9640 mm/tahun dan 9591,0331 mm/tahun.
Penambahan  volume  inhibitor  dan  waktu  perendaman  juga  berpengaruh  terhadap  efisiensi  inhibitor. Berdasarkan Tabel 1 efisiensi maksimal terdapat pada konsentrasi inhibitor 8% dengan suhu perendaman 80 °C yaitu sebesar 84,07%.  Hal ini dikarenakan daun jambu biji mengandung senyawa tanin yang dapat membentuk senyawa  kompleks  dengan  Fe  pada  permukaan  logam  yang  menghambat  terjadinya  korosi,  sehingga  nilai  laju korosi yang terjadi menurun. Selain itu, senyawa  kompleks tersebut akan menghalangi serangan ion-ion korosif pada permukaan logam sampai batas optimum inhibitor (Roberge, 1999). Ini membuktikan bahwa senyawa tanin dapat mencegah korosi (Mulyati et al., n.d.).
Citra dkk, 2021/ J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 2 No. 3, 2021
Gambar 3. Hubungan penambahan volume inhibitor dengan laju korosi.
Tabel 1. Hubungan efisiensi terhadap konsentrasi inhibitor ekstrak daun jambu biji
Sampel Efisiensi inhibitor (%) 80-0 - 80-4 39,31 80-8 84,07 100-0 - 100-4 36,30 100-8 82,46

## 3.3. Analisis XRD
Berdasarkan Gambar  4 menunjukkan  puncak-puncak  yang  dapat  diidentifikasikan  bahwa  sampel terbentuk fasa kristal. Intensitas puncak yang tinggi menunjukkan presentase unsur Fe yang tinggi. Dari masing- masing  sampel raw ,  sampel  80-0  pengulangan,    sampel  80-8,  sampel  100-0  dan  sampel  inhibitor  pabrikan memiliki tingkat intensitas fasa Fe yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan perlakuan pada baja berhasil.
Gambar 4. Difraktogram analisis XRD: (a) sampel raw , (b) sampel 80-0 pengulangan, (c) sampel 80-8, (d) sampel 100-0, (e) sampel inhibitor pabrikan.
Berdasarkan  hasil  difraktogram  pada Gambar  4 dapat  dilihat  bahwa  bidang  Fe(110)  merupakan  bidang dengan  persentase  tertinggi  diikuti  dengan  bidang  Fe(211),  sedangkan  untuk  bidang  Fe(200)  merupakan  bidang dengan persentase terendah dan bahkan tidak terlihat pada sampel 80-0 pengulangan, 80-8 dan 100-0. Sampel raw memiliki  puncak  tertinggi  pada  masing-masing  bidang  dibandingkan  dengan  sampel  lainnya.  Hal  ini dikarenakan  sampel raw tidak  diberikan  perlakuan  apapun,  hanya  dibiarkan  pada  suhu  kamar  terbuka. Sedangkan  jika  kita  bandingkan,  antara  puncak  difraktogram  sampel  inhibitor  ekstrak  daun  jambu  biji  dan inhibitor  pabrikan  dapat  dilihat  bahwa  bidang  puncak  fasa  Fe  sampel  dengan  inhibitor  pabrikan  lebih  tinggi dibandingkan sampel dengan inhibitor ekstrak daun jambu biji.
Sampel  dengan  inhibitor  ekstrak  daun  jambu  biji  dengan  puncak  fasa  Fe  terendah  dan  hampir  habis terdapat  pada  sampel  100-0.  Hal  ini  dikarenakan  sampel  100-0  berada  dalam  lingkungan  korosif  HCl  3%  dan mendapat pengaruh suhu 100 °C tanpa inhibitor. Sedangkan untuk konsentrasi inhibitor tertinggi yaitu sampel 80-8  terdapat  dua  puncak  fasa  Fe  yang  artinya  inhibitor  bekerja  dalam  menghambat  korosi  jika  dibandingkan dengan  sampel  80-0  pengulangan  yang  juga  memiliki  dua  puncak  fasa  Fe  namun  puncaknya  terlihat  lebih rendah. Hal ini dikarenakan sampel tidak diberikan inhibitor.
Citra P V, Suka E G, dan Riyanto A, 2021, Analisis Laju Korosi Baja St37 dengan Inhibitor Ekstrak Daun Jambu Biji dalam Medium Korosif HCl 3% pada Suhu 80°C dan 100°C , Journal of Energy Material and Instrumentation Technology , Vol. 2, No. 3, 2021

## 3.4. Analisis SEM-EDS
(a) (b) (c) (d) (e)
Gambar 5. Hasil  SEM:  (a)  Sampel raw (Mardiana,  2018),  (b)  Sampel  80-0  pengulangan,  (c)  Sampel  80-8,  (d) Sampel 100-0, (e) Sampel inhibitor pabrikan.
Uji  SEM  dilakukan  untuk  melihat  permukaan  yang  telah  terkorosi.  Berdasarkan Gambar  5 dapat disimpulkan  bahwa  sampel  yang  digunakan  terkorosi,  dimana  terjadi  perubahan  struktur  permukaan  pada sampel.  Sampel  dengan  inhibitor  ekstrak  daun  jambu  biji  yang  memiliki  tingkat  korosi  terendah  terdapat  pada Gambar  5  (c) ,  dimana  struktur  permukaan  baja  yang  terserang  korosi  memiliki  gumpalan  dan  lubang-lubang yang tidak terlalu besar seperti Gambar 5 (b) dan Gambar 5 (c) . Sampel dengan inhibitor pabrikan, berdasarkan Gambar 5 (e) terlihat terdapat gumpalan namun tidak merata pada seluruh permukaannya, hal ini menandakan bahwa pada sampel juga terjadi korosi.
Setelah  dilakukan  uji  SEM,  dilakukan  juga  uji  EDS  menggunakan detector SE  ( Secondary  electron )  yang bertujuan untuk mengetahui unsur yang ada pada sampel. Sampel yang diuji dengan EDS juga yaitu sampel raw , sampel  80-0  pengulangan,  sampel  80-8,  sampel  100-0  dan  sampel  inhibitor  pabrikan.  Hasil  EDS  ditunjukkan pada Tabel 2 . Berdasarkan hasil analisis EDS, dapat disimpulkan bahwa semakin sampel terkorosi maka kadar FeO  semakin  tinggi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  perhitungan  laju  korosi  yang  telah  dilakukan  sebelumnya. Semakin tinggi nilai laju korosi maka semakin banyak kadar FeO yang terdapat pada sampel.
Tabel 2. Perbandingan unsur dan senyawa yang terdapat pada masing-masing sampel
Unsur  Persentase (%) Raw 80-0 pengulangan 80-8 100-0 Inhibitor pabrikan Fe 89,8 0 25,14 41,64 24,87 34,88 O 21,1 9 50,55 25,16 47,39 43,50 C 8,65 24,05 31,50 25,76 21,24 Cr - 0,07 1,57 0,04 0,10 Cl - - - 1,77 0,13 Mn 0,77 - - - - Si 0,55 0,12 0,11 0,07 0,08 Al 0,23 0,06 0,03 0,11 0,08 FeO 91,5 5 75,27 71,36 76,14 66,3 Cr 2 O 3 - 0,23 0,26 0,96 1,77 MnO 0,78 - - - - SiO 2 0,89 0,31 0,32 0,67 0,24 Al 2 O 3 0,33 0,14 0,53 0,86 0,19
Citra dkk, 2021/ J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 2 No. 3, 2021

## 4.  Kesimpulan
Inhibitor  ekstrak  daun  jambu  biji  dan  suhu  perendaman  sangat  berpengaruh  terhadap  laju  korosi  yang dihasilkan yaitu semakin bertambahnya konsentrasi maka laju korosi semakin menurun dan semakin tinggi suhu perendaman maka laju korosi yang dihasilkan semakin meningkat.
Efisiensi tertinggi dari inhibitor ekstrak daun jambu biji dalam medium korosif HCl 3% terdapat pada sampel 80-8  dengan  konsentrasi  inhibitor  sebesar  8%  dan  suhu  perendaman  80  °C  yaitu  sebesar  84,07%.  Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis SEM, sampel 80-8 terdapat gumpalan hasil produk korosi yang terlihat lebih kecil  dibandingkan  sampel  80-0  pengulangan  dan  100-0.  Hal  ini  diperkuat  dengan  hasil  EDS  dimana  sampel memiliki kandungan FeO lebih rendah dibandingkan sampel 80-0 pengulangan dan sampel 100-0. Hasil analisis XRD memperlihatkan bahwa fasa yang terbentuk adalah Fe murni dengan bidang 110, 200 dan 211.

## 5.  Daftar Pustaka
ASTM, I. (2004). ASTM G31-72: Standard Practice for Laboratory Immersion Corrosion Testing of Metals. In Annual Book of ASTM Standards (Vol. 72, pp. 1 – 8).
Bard, A. J., & Murray, R. W. (2012). Electrochemistry. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (Vol. 109, Issue 29, pp. 11484 – 11486). https://doi.org/10.1073/pnas.1209943109
Favre,  M.,  &  Landolt,  D.  (1993).  The  influence  of  gallic  acid  on  the  reduction  of  rust  on  painted  steel  surfaces. Corrosion Science , 34 (9), 1481 – 1494. https://doi.org/10.1016/0010-938X(93)90243-A
Haryono,  G.,  Sugiarto,  B.,  &  Farid,  H.  (2010).  Ekstrak  Bahan  Alam  sebagai  Inhibitor  Korosi. Prosiding  Seminar Nasional  Teknik  Kimia  “Kejuangan”  Pengembangan  Teknologi  Kimia  Untuk  Pengolahan  Sumber Daya  Alam Indonesia , 1 – 6.
Hcl,  M.  (2013).  Pengaruh  Suhu  Terhadap  Korosi  Baja  SS  304  dalam  Media  1  M  HCL  dengan  Adanya  Inhibitor Kinina. Sains Dan Seni Pomits , 2 (2), 2 – 4.
Ilim,  &  Hermawan,  B.  (2008).  Study  Penggunaan  Ekstrak  Buah  Lada,  Buah  Pinang  dan  Daun  Teh  sebagai Inhibitor Korosi Baja Lunak dalam Air Laut Buatan yang Jenuh Gas CO_2. Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi II .
Iriany, Pandiangan, & Eka, &. (2017). Extraction of tanin from Acacia bark using microwave : impact of power of microwave, extraction time and solvent. Jurnal Teknik Kimia USU, Vol. 6, No. 3 , 6 (3), 52 – 57.
Mulyati, B., Si, S., & Si, M. (n.d.). Tanin dapat dimanfaatkan sebagai inhibitor korosi .
Roberge, P. R. (1999). Handbook of Corrosion Engineering Library of Congress. In Corrosion .
Sudiarti,  T.,  Anriyani,  N.,  &  Supriadin,  A.  (2019).  Potensi  Ekstrak  Kulit  Buah  Manggis  Sebagai  Inhibitor  Korosi Baja  Karbon  dalam  Larutan  NaCl  1%  Jenuh  Karbon  Dioksida. Al-Kimiya , 5 (2),  78 – 83. https://doi.org/10.15575/ak.v5i2.3837
Trethewey,  K.  R  and  Chamberlain,  J.  (1991).  Korosi  untuk  Mahasiswa  dan  Rekayasa.  In Jurnal  Matematika  Dan Sains .
Wahyuni,  T.,  &  Syamsudin,  A.  (2014).  Pemanfaatan  Tanin  Ekstrak  Daun  Jambu  Biji  terhadap  Laju  Korosi  Besi dalam Larutan NaCl 3% (w/v). Jurnal Konversi , 3 (1), 45 – 52.